( 74^ ) 

 à 1,1 lime, le carbone à l'état de carbone de trempe ; la trempe au-dessus de 

 73()" donne l'acier trempé ordinaire et la trempe an-dessous de Cy]^)" reste 

 sans effet. Ce qui montre en même temps, comme je l'ai conclu antérien- 

 rement d'autres expériences, que la trempe de l'acier est bien due à une 

 modification moléculaire du fer, modification non complètement réversible 

 en présence du carbone pendant le refroidissement brusque. 



» Les deux phénomènes se soudent au réchauffage et se traduisent par 

 un retard dans la marche ascendante du thermomètre entre 719° et 74?" 

 environ. 



)> Acier contenant i,25 pour 100 de carbone. — Dans un acier dur à 

 1 ,25 pour 100 de carbone, les deux phénomènes se confondent, aussi bien 

 au refroidissement qu'au réchauffage. Au réchauffage, on observe un ra- 

 lentissement prolongé entre 723° et 743° (maximum entre 730" et 736°) 

 et, au refroidissement, un arrêt brusque à 694° nvec retour à 704° et re- 

 tard de soixante secondes environ, le thermomètre s'abaissant, avant 

 l'arrêt, de 1° par o%75. 



» On voit que, lorsque la teneur en carbone augmente, la température 

 de transformation du fer s'abaisse et la température de'récalescence s'élève 

 de façon que toutes deux arrivent à coïncider dans l'acier dur. 



» J'ai constaté en outre que : 



» 1° T-,a rapidité du chauffage (entre deux et dix secondes pour une élé- 

 vation de 1°) n'a pas d'influence sensible sur la position des points cri- 

 tiques; 



» 2° Les points critiques s'abaissent an refroidissement quand celui-ci 

 devient plus rapide; pendant la trempe vive, on n'aperçoit plus aucune 

 perturbation : la chaleur correspondant aux transformations non effec- 

 tuées reste dans l'acier; 



» 3° Les points critiques s'abaissent un peu quand on élève (entre 736" 

 et 840°) la température initiale à partir de laquelle on abandonne l'acier 

 au refroidissement; 



» 4° Pendant le recuit après trempe, la chaleur latente de trempe se 

 dégage progressivement et non brusquement, comme on pouvait le pré- 

 voir, connaissant la pratique du revenu. 



» Je me propose d'étudier par cette méthode l'influence des impuretés 

 dans l'acier. 



» J'adresse tous mes remerciements à M. Le Chàtelier qui a bien voulu 

 me prêter, pour faire cette étude, l'installation qui lui a servi, dans son 



